SÉANCE DU l5 JUIN igoS. iZjSl 



» Une première droite joint le point de fusion du sulfure d'antimoine pur au point 

 de fusion d'un mélange renfermant 17,5 pour 100 de sulfure d'argent. Ces deux, tem- 

 pératures sont respectivement 562° et 438°. La présence du sulfure d'argent dans le 

 mélange a donc pour effet tout d'abord d'abaisser très régulièrement le point de soli- 

 dification de celui-ci. Dans ces limites il nous a été impossible de mettre en évidence 

 le point de solidification finissante. 



» Deux autres parties droites inclinées dans des sens différents viennent ensuite. 

 Elles sont raccordées par un petit arc de courbe, et tandis que l'une d'elles aboutit 

 à l'extrémité de la droite précédente, l'autre est limitée au point qui correspond au 

 mélange à 32,7 pour 100 de sulfure d'argent; le point de solidification de ce mélange 

 est voisin de 44o°- L'ordonnée maxima de l'arc de courbe qui représente la tempé- 

 rature de 5o3" est celle du point pour lequel le rapport R est égal à 43, 5o environ. Ce 

 maximum de la température de solidification indique l'existence d'une combinaison 

 définie dont la formule est Sb^S^.Ag^S; ce composé renferme en effet 42,46 pour 100 

 de sulfure d'argent. Les deux maxima 438° et 440° qui correspondent respectivement 

 aux mélanges à 17,5 pour 100 et 62,7 pour 100 de sulfure d'argent sont les points de 

 solidification de deux mélanges eutecliqiies; le second de ces eutectiques a une com- 

 position voisine de celle qui répond à la formule aSb-S^. 3 Ag'S. 



» Les mélanges eutectiques se solidifiant à la manière d'un corps unique, ne pré- 

 sentent qu'un seul point de solidification; nous avons très nettement observé ce fait. 

 Les mélanges intermédiaires nous ont donné un point de solidification finissante voisin 

 de 440°- 



» La courbe de fusibilité comprend encore deux parties rectilignes qui suivent les 

 précédentes et dont le point d'intersection a pour abscisse R r= 68,8 ; le composé dé- 

 fini qui correspond à ce nouveau maximum répond à la formule Sb-S^.3Âg^S. Un troi- 

 sième eutectic[ue, qui fond vers 454°i vient ensuite, il renferme 79 pour 100 de sulfure 

 d'argent, sa composition lui assigne une formule qui diffère un peu de Sb-S^.5Ag-S. 

 Enfin, les mélanges plus riches en sulfure d'argent fondent à des températures qui 

 croissent très rapidement avec la proportion de ce corps. 



» Entre les valeurs R = 79 et R = g3,65, les points de la courbe de fusibilité sont 

 sur une ligne droite très inclinée, dont les ordonnées extrêmes correspondent respec- 

 tivement aux températures 454° et 72.5". 



» Cette droite prolongée rencontre la droite parallèle à l'axe des ordonnées et qui 

 passe par le point R = 100, en un point dont l'ordonnée est 83o° environ ; or, directe- 

 ment, nous avons trouvé que le sulfure d'argent pur fond vers 84o°-845°. On peut donc 

 dire que la dernière droite de la courbe de fusibilité se dirige vers le point de fusion 

 de ce dernier corps. 



» Remarque. — C'est avec les mélanges pour lesquels R est supérieur à 79 que l'on 

 distingue avec le plus de netteté les points de solidification et de fusion commençante 

 et finissante. Pour bien déceler le premier, il faut ([ne le refroidissement de la sub- 

 stance soit suffisamment lent. Nous avons observé que quand R est supérieur à 79, le 

 point de solidification finissante a toujours une valeur voisine de 45o°; il ne baisse que 

 très légèrement quand R croît. 



» En résumé, la courbe de fusibilité du mélange des sulfures d'argent et 



